Source: https://issuu.com/charger1969/docs/7156624-unid6el-microscopio-metalografico-y-prepar
Timestamp: 2017-07-26 15:37:44+00:00

Document:
Microscopio metalurgico by abraham hernandez - issuu
Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN METALURGIAUnidad temática nº 6: El microscopio metalográfico y preparación de muestras para examen metalográfico.
La Metalografía o Microscopía estudia microscópicamente las características estructurales de un metal
o de una aleación. Sin duda, el microscopio es la herramienta más importante del metalurgista tanto desde
el punto de vista científico como técnico. Es posible determinar el tamaño de grano, y el tamaño, forma y
distribución de varias fases e inclusiones que tienen gran efecto sobre las propiedades mecánicas del metal.
La microestructura revelará el tratamiento mecánico y térmico del metal y, bajo un conjunto de condiciones
dadas, podrá predecirse su comportamiento esperado.6.1.: El microscopio metalográfico
En este punto es apropiado analizar brevemente los principios del microscopio metalúrgico. En
comparación con uno de tipo biológico, el microscopio metalúrgico difiere en la manera en que la muestra es
iluminada. Como una muestra metalográfica es opaca a la luz, la misma debe ser iluminada por luz reflejada.
Como se ve en la figura 6.1, un haz de luz horizontal de alguna fuente de luz es reflejado, por medio de un
reflector de vidrio plano, hacia abajo a través del objetivo del microscopio sobre la superficie de la muestra. Un
poco de esta luz incidente reflejada desde la superficie de la muestra se amplificará al pasar a través del sistema
inferior de lentes, el objetivo, y continuará hacia arriba a través del reflector de vidrio plano; luego, una vez más
lo amplificará el sistema superior de lentes, el ocular. El poder de amplificación inicial del objetivo y del ocular
está generalmente grabado en la base de la lente. Cuando se utiliza una combinación particular de objetivo y
ocular y la longitud adecuada de tubo, la amplificación total es igual al producto de las amplificaciones del
objetivo y del ocular.
El objetivo se compone de varias lentes que, agrupadas, forman un sistema óptico positivo y
Si una probeta metalográfica se coloca un poco más allá del punto focal frontal del objetivo, se
obtiene una imagen primaria real mayor que el objeto y situado al otro lado del sistema de lentes que
componen dicho objetivo. El tamaño de esta imagen primaria depende de las distancias relativas a que se
encuentran del objetivo, el objeto y su imagen. La distancia a que tal imagen se forma, con relación siempre
al objetivo, depende de la distancia focal de este elemento, y de la distancia a que se encuentra el objeto con
relación al punto focal frontal del objetivo.
Si la imagen primaria producida por el objetivo se forma a una distancia apropiada, es posible que el
segundo sistema óptico (el ocular) amplifique aún esa imagen en una cantidad proporcional a su aumento
propio. La distancia entre ocular y objetivo es fija y corresponde a la longitud mecánica del tubo del
Dra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile1Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6microscopio. Para lograr que la imagen primaria se forme en la posición debida con respecto al ocular, se
debe enfocar el microscopio.Figura 6.1: Ilustración del principio del microscopio metalúrgico compuesto y la traza de los rayos a través del sistema óptico
desde el campo objetivo hasta la imagen final virtual. (Con autorización de G.L. Kehl, "Principles of
Metallographic Laboratory Practice", 3a. ed., McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1949).El objetivo es capaz, por sí mismo, de dar una imagen real del objeto, pero existen unos oculares
como los de Huygens, que colaboran en la formación de esta imagen. La lente frontal del ocular, o lente de
Dra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile2Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6campo, forma sistema con el objetivo para originar una imagen primaria en el foco de la lente de salida u
ocular. Si la posición de esta imagen primaria es correcta, la lente ocular (no confundir con el ocular que es
el sistema completo) en unión con el sistema de lentes que forman el ojo humano, producen una imagen real
en la retina. La imagen formada en la retina es derecha y no está invertida, pero debido a la forma con que
responde el sistema nervioso a las excitaciones de la retina, el observador tiene la conciencia de que tal
imagen es invertida y se encuentra localizada en el espacio exterior y a cierta distancia del ojo. Esta imagen
en el espacio, no existe realmente y se denomina imagen virtual.
De los tres elementos esenciales que constituyen un microscopio (objetivo, ocular e iluminador) el
objetivo es el más crítico, por su influencia sobre la calidad de la imagen observada. Los objetivos se
clasifican de acuerdo a la forma en que han sido corregidos los errores de aberración. Hay dos grupos
distintosenuso:losacromáticosylosapocromáticos,yotrosdosmenosimportantes:lossemiapocromáticos y los monocromáticos.
Cuando la luz blanca procedente de un foco situado más allá de su distancia focal, a través de un
lente simple positivo, se dispersa y se puede obtener una serie de imágenes del foco, de distintos colores, en
distintos puntos del eje óptico. Puesto que el índice de refracción de los medios, tales como los vidrios
ópticos, es tanto mayor cuanto más corta es la longitud de onda de la luz visible que los atraviesa, la imagen
violeta o azul del foco, se produce más cerca de la cara de salida de la lente que la imagen roja. La
aberración cromática es perjudicial, puesto que la imagen formada aparecerá rodeada de halos coloreados y
falta de nitidez y claridad. Tal defecto es inevitable en una lente simple, pero se puede corregir parcialmente
en un sistema, tal como un objetivo, si sus lentes elementales están formados por vidrios ópticos distintos y
de algunos minerales, cuyos poderes dispersivos y sus índices de refracción sean diferentes. Los objetivos
acromáticos están corregidos para dos regiones seleccionadas del espectro, generalmente el rojo y el verde.
Los apocromáticos están corregidos para tres regiones del espectro, generalmente rojo, verde y violeta.
(figura 6.2)
Cuando la luz monocromática, es decir, luz de una longitud de onda definida, pasa a través de una
lente positiva sencilla y procede de un foco luminoso situado más allá de su distancia focal, se forman una
serie de imágenes a lo largo del eje principal. La luz que pasa más próxima a los bordes de la lente se
refracta más intensamente que la que pasa más cerca del centro óptico, y por ello los rayos marginales
originan una imagen que se forma más cerca de la cara de salida que la que forman los rayos centrales. Este
error inevitable en una lente no corregida, se denomina Aberración Esférica.
Cuando a través de la lente pasa una luz blanca, la aberración esférica se complica porque se asocia
a la aberración cromática y se forman una serie de imágenes coloreadas a lo largo del eje de la lente. No seDra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile3Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6puede corregir la aberración esférica con relación a todos los rayos que puedan atravesar la sección
transversal de un sistema de lentes y aunque corrija el efecto para los rayos centrales y los que puedan
pasar por la periferia, siempre quedará una zona intermedia no completamente corregida. (figura 6.3)Figura 6.2: Esquema del fenómeno de la aberraciónFigura 6.3: Esquema del fenómeno de la aberracióncromática longitudinal y del grado de corrección usual esférica y del grado de corrección usual de los objetivos
de los objetivos acromáticos y apocromáticos.acromáticos y apocromáticos.- Objetivos Acromáticos
Son de alta calidad, inferiores a los apocromáticos, pero de menor precio. Se encuentra en el
comercio con distancias focales muy variadas, entre 32 mm a 1.8 mm y con aumentos muy diferentes, entre
4x y 97x. Están corregidos esféricamente para una región del espectro, verde y amarillo, y cromáticamente
para dos colores, verde y rojo. Por esto n7o pueden dar imágenes con relaciones correctas de color.
Normalmente se les usa con luz filtrada que posee las longitudes de ondas medias del espectro,
verde-amarillo. Imágenes con luz roja, azul o violeta son de inferior calidad.
Son los mejores pero más caros. Tienen distancias focales menores y poseen mayores aperturas
numéricas y generalmente, más aumentos propios. Su campo de observación es menos plano que el de los
acromáticos. Son más complejos por estar formados de un mayor número de lentes, y mejor corregidos. Están
corregidos cromáticamente para tres regiones del espectro, rojo, verde y violeta y esféricamente para dos
Dra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile4Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6colores, verde y violeta. Para obtener un máximo rendimiento deben utilizarse con oculares compensadores. Son
los más adecuados para la observación visual a grandes aumentos y para la fotomicrografía. Dan buen resultado
con luz blanca y también con luz verde-amarilla o azul, logradas por un filtro adecuado.
- Objetivos semiapocromáticos
Se conocen como objetivos de fluorita, son de alta calidad. Están corregidos en un grado intermedio
entre los acromáticos y los apocromáticos y requieren oculares compensadores.
La mayoría de los equipos microscópicos modernos están equipados con estos objetivos corregidos para
longitud de tubo infinita.
- Propiedades de los objetivos
a) Aumentos
Cada objetivo posee un aumento propio característico, es decir, capacidad para dar una imagen un
número determinado de veces mayor que el objeto. El sistema óptico del microscopio se completa con el ocular.
Los oculares como los objetivos, tienen sus aumentos grabados en el montaje. El aumento total depende de los
aumentos propios de cada uno de estos elementos y de la distancia que los separa del microscopio.
Todos los objetivos salvo aquellos que están corregidos para longitud infinita, están proyectados para una
longitud determinada de tubo, como por ejemplo, 160 ó 250 mm. Cuando se emplea una determinada
combinación de objetivo y ocular, precisamente con la longitud de tubo prevista, el aumento total logrado es
igual al producto de los aumentos propios del objetivo y el ocular.
Define los detalles más pequeños de un objeto que, con ciertas limitaciones, puede resolver, es decir,
distinguir clara y completamente. La finalidad de todos los objetivos es recibir, para formar la imagen, un cono
sólido de luz mayor que el que normalmente podría recibir el ojo desnudo. De la magnitud de este cono
dependen, en parte, la claridad de la imagen y la resolución de los detalles finos del objeto.
La resolución depende esencialmente de la cantidad de luz que penetra en el objetivo y es evidente que
será esta cantidad tanto mayor cuanto mayor la amplitud angular del cono citado. Esta cantidad de luz depende,
además, del índice de refracción del medio que separa el objetivo del objeto y a través del cual pasan los rayos
que formarán la imagen (figura 6.4). La apertura numérica, que denominaremos A, se puede expresar
adecuadamente por el producto del índice de refracción n del medio, y el seno de la mitad de la amplitud angular
del cono en cuestión.
A. = n sen µDra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile5Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6Figura 6.4: Esquema del comportamiento respecto a la apertura numérica de un objetivo seco y otro de inmersión en aceitec) Poder de resolución
Es la capacidad de un objetivo para producir imágenes separadas y distintas de los detalles más próximos
del objeto y depende fundamentalmente de la apertura numérica y de la longitud de onda de la luz empleada en
la iluminación. Si toda la apertura del objetivo queda bañada por la luz, el poder de resolución se puede expresar
por:d=λ
2. Ad= distancia mínima entre dos detalles observables distintamente, expresada en las unidades de longitud que se
Las observaciones más cómodas requieren operar entre 500 y 1000 veces la apertura numérica. No se
debe pasar más de 1000 veces la apertura numérica porque da lugar a imágenes con falta de nitidez y claridad
de definición. Para la longitud de onda dada, la resolución de los detalles más finos es tanto mayor cuanto mayor
sea la apertura numérica y para un objetivo dado la resolución es tanto mayor en cuanto menor sea la longitud
de onda de la luz empleada.
Es la capacidad para dar imágenes nítidamente enfocadas, cuando la superficie del objeto no es
completamente plana. Tales superficies se encuentran en probetas metalográficas sobre atacadas o cuando
ciertos constituyentes estructurales están elevados o deprimidos con relación a la superficie atacada.
Todos los objetivos producen una imagen más o menos curva, lo que da lugar a que la nitidez lograda
por un buen enfoque del centro del campo visual se pierda al acercarse a los bordes.- OcularesDra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile6Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6El ocular es un sistema de lentes cuya finalidad es aumentar la imagen primaria producida por el objetivo
y hacerla visible como imagen virtual o proyectada como real, como sucede en las fotomicrografías. Los oculares
son de cuatro tipos: negativos, positivos compensadores y amplificadores. (figura 6.5)
1) Tipos negativos: Los más representativos son los de Huygens, compuestos de dos lentes no acromáticas y
plano convexas, montadas en un tubo y ambas con su lado convexo en la dirección del objetivo. Entre las dos
lentes existe un diafragma, situado a la distancia focal de la lente ocular. No pueden emplearse como lupas y no
dan imágenes perfectas debido a su falta de corrección óptica.
2) Tipos positivos: Un ocular positivo cuenta con varias lentes sencillas, calculadas y combinadas para que el
sistema se comporte como una lente positiva única. El primer foco principal del sistema se encuentra delante de
la lente de campo y por ello el sistema puede funcionar como una lupa. Se compone de dos lentes plano
convexas, lente de campo y lente ocular, colocados en tal forma, sobre la montura del ocular que sus caras
convexas quedan frente a frente. Para definir y limitar el campo de visión existe un diafragma al frente de la lente
de campo en el plano focal equivalente del sistema.
3) Tipos compensadores: Forman un grupo de oculares corregidos cromáticamente por exceso, a fin de que
puedan compensar los errores cromáticos residuales de los objetivos apocromáticos y semiapocromáticos. No se
pueden emplear con los objetivos acromáticos de poco aumento, pues la sobre corrección de dichos oculares
causan efectos cromáticos en la imagen final.
4) Tipo amplificadores: Están proyectados para su empleo en fotomicrografía o para la proyección a distancia
relativamente corta. La pupila de salida de estos sistemas queda entre sus lentes y el objetivo y por ello no se les
puede emplear para examen visual ni usar como lupas. Funcionan como si fueran parte integrante del objetivo,
por cuanto entre ambos forman una imagen real única que es la que se proyecta en la pantalla.Figura 6.5: Esquema de la formación de la imagen real proyectada por los oculares empleados normalmente en la observación
visual y por los amplificadores. a) Ocular de Huygens (negativo), b) Ocular de Ramsden (positivo) y c) Ocular
amplificador (negativo verdadero).- Cuidado de los elementos ópticosDra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile7Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6Es esencial que los distintos elementos ópticos se hallen escrupulosamente limpios y libres de huellas
dactilares, polvo, películas de grasa, que perjudican la calidad de las imágenes. El polvo se puede quitar de las
superficies ópticas soplando aire sobre ellas, mediante una pera de goma, con un pincel de pelo blando de
camello o frotando suave con una tela o papel apropiado. En estas operaciones hay que tener cuidado de no
rayar la superficie ni deteriorarla por abrasión.
La grasa y las huellas dactilares se quitan frotando con una tela o papel de los citados, impregnados en
xilol (nunca alcohol ni otros disolventes orgánicos), secando luego con otros papeles limpios, y finalmente,
soplando aire con una pera de goma para quitar las fibras del papel. Este método es ideal para quitar el aceite
que queda adherido a los objetivos de inmersión y debe realizarse inmediatamente después del uso. En ningún
caso se deben desmontar los elementos ópticos, y en particular los objetivos para su limpieza. Todos los
elementos ópticos se deben manipular con cuidado. No deben estar expuestos a cambios bruscos de
- Razón objetivo-ocular
Para 100x
Para 400x
Para 1000x10x : 10xo1:1Aceptable20x :5xo4:1Superior40x : 10xo4:1Estándar100x : 10xo10:1Estándar- Banco Metalográfico
Es posible montar un fuelle de cámara sobre el ocular y usar el microscopio de mesa (figura 6.6a) para
fotomicrografía; sin embargo, el metalógrafo tipo banco de la figura 6.6b, creado específicamente tanto para
examen visual como para registrar permanente de estructuras metalográficas por métodos fotográficos, dará
fotomicrografías de mayor calidad y precisión.Figura 6.6: a) Microscopio metalúrgico. b) Metalógrafo tipo banco. (Bausch & Lomb, Inc.)6.2.: MuestreoDra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile8Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6La experiencia ha demostrado que el éxito en el estudio microscópico depende en mucho del cuidado que
se tenga para preparar la muestra. El microscopio más costoso no revelará la estructura de una muestra que
haya sido preparada en forma deficiente. El procedimiento que se sigue en la preparación de una muestra es
comparativamente sencillo y requiere de una técnica desarrollada sólo después de práctica constante. El último
objetivo es obtener una superficie plana, sin rayaduras, semejante a un espejo. Las etapas necesarias para
preparar adecuadamente una muestra metalográfica se explican a continuación.
La selección de una muestra para estudio microscópico puede ser muy importante. Si lo que se va a
investigar es una falla, se debe escoger la muestra más próxima al área de la falla y comparársele con una
tomada de la sección normal o sana.
Si el material es suave, como metales o aleaciones no ferrosas y aceros no tratados térmicamente, la
sección puede obtenerse por corte manual con una segueta. Si el material es duro, la sección puede obtenerse
mediante un disco cortador abrasivo, el cual es un plato delgado fabricado de un abrasivo de tipo adecuado, que
gira a alta velocidad. La muestra debe mantenerse fría durante la operación de corte.6.3. Desbaste y pulido
- Esmerilado burdo o tosco.
Siempre que sea posible, la muestra debe ser de un tamaño fácil de manipular. Una muestra blanda se
puede aplanar si se mueve lentamente hacia arriba y hacia abajo a través de la superficie de una lima plana poco
áspera. La muestra blanda o dura puede esmerilarse burdamente sobre una lija de banda (rotatoria),
manteniendo la muestra fría sumergiéndola frecuentemente en agua durante la operación de esmerilado. En
todas las operaciones de esmerilado y pulido, la muestra debe moverse en sentido perpendicular a las rayaduras
existentes. Esto facilitará darse cuenta del momento en que las rayaduras más profundas hayan sido sustituidas
por las menos profundas, características del abrasivo más fino. El esmerilado continúa hasta que la superficie
quede plana y libre de mellas, rebabas, etc., y todas las rayaduras debidas al corte manual o al disco cortador no
son visibles. (La figura 6.7 muestra la superficie después del esmerilado).Figura 6.7: Superficie de la muestra después del esmerilado burdo, amplificación 100x.- Montaje.Dra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile9Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6Las muestras pequeñas o de forma incómoda deben montarse de alguna manera para facilitar el pulido
intermedio y final. Alambres, varillas pequeñas, muestras de hoja metálica, secciones delgadas, etc., deben
montarse en un material adecuado o sujetarse rígidamente en una monta mecánica. Los materiales plásticos
sintéticos que se acoplan a la muestra en una prensa para montar especial proporcionan las bases de un tamaño
uniforme conveniente (generalmente de 2.5, 3 ó 4 cm de diámetro) para manipular las muestras en ulteriores
operaciones de pulido. Estas bases, cuando se han hecho en forma adecuada, son muy resistentes a la acción de
los reactivos de ataque que se emplean comúnmente. La resina termofijadora que más se emplea para montar
muestras es la baquelita. Los polvos para moldear baquelita se fabrican en colores de este material, lo cual
simplifica la identificación de las muestras montadas. La muestra y la cantidad correcta de polvo de baquelita, o
una preforma de baquelita, se colocan en el cilindro de la prensa de montar. La temperatura aumenta
gradualmente hasta 150°C y se aplica una presión de moldeo de unas 4000 lbs/pulg² simultáneamente. Una vez
que la baquelita está adherida y curada se alcanza esta temperatura, la base con la muestra puede extraerse del
dado de moldeo mientras está caliente.(figura 6.8a). La lucita es la resina termoplástica más común; es
completamente transparente cuando se moldea en forma adecuada, como se ve en la figura 6.8b . Esta
transparencia resulta útil cuando es necesario observar la sección exacta que se pule o cuando por cualquier otra
razón se desea ver por completo la muestra en la base. Al contrario de los plásticos termofijados, las resinas
termoplásticas no sufren cura a la temperatura de moldeo, sino que adquieren estabilidad al enfriarse. La
muestra y la cantidad de polvo de lucita adecuadas se colocan en la prensa para montar y se someten a la misma
temperatura y presión que para la baquelita (150°C y 4000 lbs/pulg²). Una vez alcanzada esta temperatura, se
quita la bobina de calentamiento y las aletas de enfriamiento se colocan alrededor del cilindro para enfriar la base
hasta 75°C en unos 7 min al tiempo que se mantiene la presión de moldeo. Si se saca la base todavía caliente o
si se deja enfriar lentamente en el cilindro de moldeo a la temperatura ambiente sin sacarla, se opacará. Las
muestras pequeñas pueden montarse en forma conveniente para prepararlas metalográficamente en un
dispositivo de sujeción hecho en el laboratorio, como el de la figura 6.8c. Las muestras laminares delgadas,
cuando se montan en tal dispositivo de sujeción, suelen alterarse con hojas metálicas "rellenadoras" de metal que
tienen aproximadamente la misma dureza que las nuestras. Si se usan hojas rellenadoras, se conservará la
superficie libre de las irregularidades de la muestra y se evitará, de alguna manera, que los bordes de la muestra
se redondeen durante el pulido.a)b)c)Figura 6.8: a) Muestra montada en baquelita, b) Muestra montada en lucita, c) Muestra sostenida en un dispositivo de sujeción
de metal.- Pulido intermedioDra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile10Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6Después de montada, la muestra se pule sobre una serie de lijas con abrasivos como por ejemplo
carburo de silicio. El primer papel es generalmente Nº 120, luego 220, 320, 400, 500 y finalmente 600.
La figura 6.9 muestra la superficie después del pulido intermedio con lija de 600. Por lo general, las
operaciones de pulido intermedio con lijas de esmeril se hacen en seco, sin embargo, cuando se usan abrasivos
de carburo de silicio como su acabado es a base de resina se pueden utilizar lubricantes, lo que impide el
sobrecalentamiento de la muestra, minimiza el daño cuando los metales son blandos y también proporciona una
acción de enjuague para limpiar los productos removidos de la superficie de la muestra, de modo que el papel no
se ensucie. Comparado con el papel esmeril, el carburo de silicio tiene mayor rapidez de remoción.Figura 6.9: Superficie de la muestra después del pulido intermedio, amplificación 100x.- Pulido fino.
El tiempo utilizado y el éxito del pulido fino dependen en mucho del cuidado puesto durante los pasos de
pulido previo. La última aproximación a una superficie plana libre de rayaduras se obtiene mediante una rueda
giratoria húmeda cubierta con un paño especial cargado con partículas abrasivas cuidadosamente seleccionadas
en su tamaño. Existe gran disponibilidad de abrasivos para efectuar el último pulido. En tanto que muchos harán
un trabajo satisfactorio, parece haber preferencia por la forma gamma del óxido de aluminio para pulir materiales
ferrosos y de los basados en cobre, y óxido de cerio para pulir aluminio, magnesio y sus aleaciones. Otros
abrasivos para pulido final que se emplean a menudo son la pasta de diamante, óxido de cromo y óxido de
La selección de un paño para pulir depende del material que vaya a pulirse y el propósito del estudio
metalográfico. Se pueden encontrar paños de lanilla o pelillo variable, desde aquellos que no tienen pelillo (como
la seda) hasta aquellos de pelillo intermedio (como paño ancho, paño de brillar y lanilla) además de aquellos de
pelillo profundo (como el terciopelo). También se pueden encontrar paños sintéticos para pulir con fines de pulido
general, de los cuales el Gamal y el Micropaño son los que se utilizan más ampliamente. Una muestra pulida en
forma adecuada mostrará únicamente las inclusiones no metálicas; además, estará libre de rayaduras (figura nº
6.10).Dra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile11Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6Figura 6.10: Superficie de la muestra después del pulido final, amplificación 50x.Los puntos negros son impurezas de óxido.6.4.: Ataque.
El propósito del ataque químico es hacer visibles las características estructurales del metal o aleación. El
proceso debe ser tal que queden claramente diferenciadas las partes de la microestructura. Esto se logra
mediante un reactivo apropiado que somete a la superficie pulida a una acción química.
En las aleaciones compuestas de dos o más fases, los componentes se revelan durante la acción química,
al atacar preferencialmente, el reactivo, a una o más de estas constituyentes debido a la diferencia en
composición química de las fases (figura 6.11a). En las aleaciones uniformes de una sola fase o metales puros,
se obtienen contrastes y las fronteras de grano se hacen visibles debido a las diferencias en la rapidez a que los
diversos granos son atacados por el reactivo (figura 6.11b). Esta diferencia en la rapidez de ataque está
asociada principalmente con el ángulo que guardan las diferentes secciones de grano con el plano de la superficie
pulida. Debido al ataque químico por el reactivo, las fronteras de grano aparecerán como valles en la superficie
pulida. Al chocar con orilla de estos valles, la luz del microscopio se reflejará fuera del microscopio, haciendo que
las fronteras de grano aparezcan como líneas oscuras. Esto se muestra en la figura 6.11c.Figura 6.11: a) Fotomicrografía de la diferencia en composición química de las fases. b) Fotomicrografía de hierro puro, c)
Ilustración del aspecto microscópico de las fronteras de grano que aparecen como líneas oscuras.Dra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile12Técnicas Experimentales en Metalurgia (Área Ingeniería de Materiales)Unidad Temática Nº 6La selección del reactivo de ataque está determinada por el metal o aleación y la estructura específica
que se desea ver. La tabla nº 1 enumera algunos de los reactivos de ataque comunes.
Reactivos de ataque para examen microscópico*
Ácido nítrico blanco: 1-5
En aceros al carbón: a) para
(nital)
Alcohol metílico o etílico
contraste entre colonias de
(98% o absoluto)
(También alcohol amílico): fronteras de perlita, c) para
diferenciar la ferrita de la
(picral)Ácido pícrico: 4 g
etil o alcohol de metilo
(95% o absoluto): 100 mlCloruro férrico
amonio y
hidrógenoCloruro férrico: 5 g
Ácido hidroclórico: 50 ml
Hidróxido de amonio: 5 Generalmente empleado para El contenido de peróxido varía
cobre y muchas de sus directamente con el contenido
de cobre de la aleación que
Peróxido de hidrógeno: 2-5 aleaciones.
será atacada. Inmersión o
minuto. Usar peróxido fresco
Persulfato de amonio: 10
Cobre, latón, bronce, plata, Utilizarlo frío o hirviendo;
níquel, bronce alumínico.
Agua 90 mg
Oxido crómico: 200 g
Reactivo general para zinc y Inmersión
Sulfato de sodio: 15 g
sus aleaciones.
Agua: 1000 ml
Ácido molíbdico(85%): 100 Ataque rápido para plomo y Frotar la muestra y lavar bajo
sus aleaciones; muy apropiado chorro de agua de manera
Hidróxido de amonio (gr.
para remover la capa gruesa alternada.
esp. 09): 140 ml
de metal trabajado.
Agua: 240 ml
Filtrar y añadir al ácido
(gr. esp. 1.32): 60 ml
Ácido hidrofluórico: 0.5 ml Examen microscópico general Frotar con algodón suave por
para aluminio y sus aleaciones. 15 s.
H2O: 99.5 mlPersulfato de
amonioÁcido
hidrofluórico*Observaciones
disminuye y se incrementan
los porcentajes de HNO3. El
reactivo 2 (ácido pícrico)
generalmente es superior. El
tiempo de ataque es de unos
Ocasionalmente útiles para
soluciones más diluidas. No
revela las fronteras de grano
de ferrita tan fácilmente como
el nital. Tiempo de ataque de
unos cuantos segundos a un
minuto o más.Para todos los grados de
aceros al carbón recocidos,
revenidos,
normalizados, esferoidizados,
austenizados. Para todos los
atacados por este reactivo.
Aceros austeníticos al níquel y
aceros inoxidables.De "Metals Handbook", 1948, American Society for Metals, Metals Park, Ohio.Dra. Stella Ordoñez - Depto. de Ingeniería Metalúrgica - Universidad de Santiago de Chile13All pages:12345678910111213InfoSaveLikeShareDownloadMoreMicroscopio metalurgico Published on Jun 3, 2010 documentoscharger1969FollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución